## PENGARUH RENDAMAN AIR ASAM SULFAT PASCA CURING TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Oleh:
1 Nono Suhana, 2 Ayu Mualifah
1 Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, Jawa Barat
2 Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, Jawa Barat

## ABSTRAK
Dalam pemakaian beton pada lingkungan agresif sangat berpengaruh pada keawetan dan nilai kuat tekan beton. Pada penelitian ini direncanakan membuat beton dengan kuat  tekan  f’c  25  MPa.  Dengan  tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  pengaruh rendaman beton air normal PDAM terhadap rendaman pasca curing air asam sulfat pH 4, 5, 6, dan air normal pH 8,11 (PDAM) dan mengetahui nilai pH minimum air yang  masih  dapat  di  gunakan  sebagai  rendaman  beton  pada  beton  pasca  curing. Penelitian  ini  merupakan  metode  eksperimental  diwujudkan  melalui  serangkaian analisis dan pengujian laboratorium terhadap beton yang perendamannya dilakukan dengan dua metode perawatan beton. Pertama, perawatan benda uji pada genangan air netral (PDAM) selama 28 hari. Kedua, pasca perendaman benda uji pada air asam sulfat  (H 2 SO4)  dan  air  normal  pH  8,11  (PDAM)  dengan  lamanya  waktu  rendaman 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari. Pengujian yang di lakukan yaitu uji kuat tekan beton. Hasil kuat tekan awal pada rendaman air normal PDAM 28 hari yaitu 25,24 MPa, nilai kuat tekan beton terhadap pasca rendaman untuk air netral (PDAM) kuat tekannya  meningkat  seiring  bertambahnya  umur  beton  dengan  persentase  kenaikan 0,12%,  0,36%,  0,75%.  Pada  rendaman  pasca  curing  terhadap  air  asam  pH  6 persentase  kuat  tekannya  adalah  pada  rendaman  awal  terjadi  penurunan  0,28% setelah  itu  terjadi  peningkatan  seiring  bertambahnya  umur  beton  yaitu  0,41%  dan 0,71%.  Pasca  rendaman  terhadap  air  asam  pH  5  Persentase  kuat  tekannya  adalah terjadi  penurunan  pada  awal  pasca  curing  beton  adalah  0,64%  sedangkan  untuk kenaikannya  adalah  0,36%  pada  beton  pasca  rendaman  28+15  hari  walaupun kenaikannya masih di bawah nilai kuat tekan beton rendaman air normal PDAM 28 hari.  kuat  tekan  beton  terhadap  pasca  curing  air  asam  pH  4  nilai  kuat  tekannya menurun dan penurunan persentase beton untuk pasca rendaman awal beton adalah 1,4% dan penurunan persentase 28+10 hari, 28+15 hari adalah 0,4% dan nilai pH minimum  yang  dapat  digunakan  sebagai  pasca  rendaman  beton  kondisi  air  asam terhadap rendaman air normal PDAM adalah pH 6.
Kata Kunci: pH, Kuat Tekan Beton, Waktu Rendaman, Asam Sulfat (H 2 SO4)

## PENDAHULUAN
Beton  masih  menjadi  pilihan  utama  dalam  pembuatan  struktur.  Karena kemudahan dalam mendapatkan material penyusunannya, beton juga mempunyai nilai kuat tekan yang baik. Kekuatan tekan beton merupakan salah satu kinerja utama beton. Beton dapat di gunakan sebagai infrastruktur kesehatan lingkungan khususnya drainase air kotor dan limbah serta pengolahanya, beton juga digunakan sebagai infrastruktur
untuk  penyaluran  air  waduk  dan  keperluan  irigasi  serta  beton  juga  berada  di  daerah industri dan lingkungan air laut. Sedangkan, pemakaian beton pada lingkungan agresif sangat berpengaruh pada keawatan dan nilai kuat tekan beton.
Struktur  beton  dapat  dikatakan  berada  pada lingkungan agresif manakala beton terus-menerus berada dalam lingkungan air laut, tanah, dan kawasan industri dimana banyak  terkandung  sulfat,  beton  akan  menjadi  rentan  terhadap  serangan  sulfat  yang dapat  mengurangi  durabilitas  beton  akibat  adanya  disintegrasi  material-material penyusun  beton  oleh  sulfat  yang  telah  terkontaminasi  limbah  beberapa  bahan  kimia yang merusak beton dapat juga berada pada lingkungan atmosfir maupun lingkungan tanah (Stefanus dkk, 2013, dalam Belie 2007).  Sementara  lingkungan  tanah  yang terkontaminasi  bahan  kimia  agresif  dapat  merusak bangunan  bawah  tanah  seperti struktur  pondasi, basement,  tunel  ataupun  bangunan  penahan  tanah.
Pemakaian  struktur  beton  yang  kontak  langsung  dengan  senyawa  asam  sulfat akan mempengaruhi kualitas kuat tekan beton karena asam sulfat dapt membuat beton menjadi korosi. Korosi sudah  dikenal  sejak  lama  dan  sangat  merugikan. Kata korosi berasal dari  bahasa  latin yaitu corrodereyang artinya perusakan logam atau berkarat (Supardi, 1997). Terjadinya korosi  dapat  dipengaruhi  oleh temperatur, garam-garam yang terlarut, dan adanya aktivitas mikroorganisme (bakteri). Parameter kimiawi yang mempengaruhi  korosifitas  air  terhadap  pembuatan  fondasi  beton,  yaitu  pH,  CO 2 agresif,  amonium  (NH4 + ),  magnesium  (Mg+²),  dan  sulfat    (SO4 2- ).  Dari  kelima parameter  kimia  tersebut  pH  merupakan  parameter  yang  harus  diperhatikan  dalam penentuan sifat korosifitas air.
Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  meneliti  mengenai  seberapa  besar kerusakan beton jika pada proses pasca curing / pemeliharaan menggunakan air asam dengan kadar pH yang bervariasi yaitu pH 4, 5, 6, dan air normal PDAM serta pengaruh terhadap kuat tekan beton dengan lamanya curing 28 hari serta lamanya waktu pasca curing pada air asam dan normal yaitu 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan eksperimental yang diwujudkan melalui serangkaian analisis  dan  pengujian  laboratorium  terhadap  Beton  yang  perendamannya  dilakukan dua  tahap  perendaman  benda  uji.  Pertama,  perawatan  benda  uji  pada  genangan  air normal  (PDAM) selama  28 hari. Kedua, perendaman benda uji pada air  asam  sulfat (H 2 SO4) dan air netral (PDAM).
Penelitian yang akan dilakukan yaitu Objek yang diteliti adalah beton mutu f’c = 25 MPa, dengan benda uji berupa silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan  diuji control yang  direndam  dengan  air  normal  pH  8,11  (PDAM)  dan  pasca rendaman air asam sulfat dengan variasai pH 4, 5, 6 dan air normal pH 8,11 (PDAM). Diuji kuat tekan beton pada lamanya waktu pasca rendaman 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari.
Benda Uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm,  yang diuji pada saat pasca curing / perawatan berdasarkan variasi asam sulfat H 2 SO4 yaitu pH : 4, 5, 6, serta air normal (PDAM) dan dan waktu pasca perendaman. Tahapan Pembuatan Campuran Beton
Sebelum melakukan proses pembuatan campuran beton ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengujian material dan persiapan alat yang digunakan dalam proses campuran beton. Setelah itu dilakukan perhitungan rencana campuran beton.

## Pengujian Material
Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  pengujian  material  yang  tata  cara pemeriksaannya  disesuaikan  dengan  ketentuan  dan  prosedur  standar  SK  SNI-T15- 1990-03.
Adapun bahan utama pembentuk beton yang digunakan adalah:
a. Agregat kasar
b. Agregat halus
c. Semen tipe I
d. Asam Sulfat H 2 SO4
e. Air (PDAM)

## Alat-alat
Alat yang digunakan untuk pembuatan campuran beton antara lain adalah: Ayakan  dan  mesin  penggetar,  meja  sebar,  oven,  cetakan  beton  berbentuk  silinder, mesin uji kuat tekan, gelas ukur, kerucut Abrams, bejana baja, timbangan, ember, sikat, pH meter, dan slump.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Saringan Agregat Halus
Hasil uji saringan agregat halus dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1 Hasil Uji Saringan Agregat Halus Saringan Jumlah Berat Jumlah Persen Inc M Tertahan Tertahan Tertahan Lewat (3/8") 10 5 5 0,24 99,76 No.4 4.8 19 24 1,13 98,63 No.8 2.4 26 50 2,36 97,40 No.16 1.2 203 253 11,96 87,80 No.30 0.6 1075 1328 62,79 36,97 No.50 0.3 359 1687 79,76 20,00 No.100 0.15 296 1983 93,76 6,00 No.200 0.075 17 2000 94,56 5,20 PAN 115
Sumber : Hasil Uji Analisa Saringan, 2015
Dari  hasil  pengujian  agregat  halus  yang  diperoleh  pada  tabel  1  selanjutnya dilakukan perbandingan grafik untuk mengetahui kelayakan agregat halus yang diuji, sebagai material penyusun beton yang diisyaratkan.

## Uji Saringan Agregat Kasar
Adapun  hasil  dari  uji  saringan  agregat  kasar  dapat  di  lihat  dalam  Tabel  2 sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Uji Saringan Agregat Kasar Saringan Berat Jumlah berat Jumlah (%) Inci mm Tertahan (gr) Tertahan (gr) Tertahan Lewat 1 1/2" 38 0,00 0,00 0,00 100,00 3/4" 19 67 67 4,55 95,45 3/8" 10 764 909 61,75 38,25 No. 4 4,8 606 1472 100 0,00 Sumber : Hasil Perhitungan  Analisa Saringan, 2015
Modulus  Halus  Butir  (MHB)  suatu  indeks  untuk  mengukur  kehalusan  atau kekasaran butir agregat. Dapat di lihat pada Tabel 3
Tabel 3 MHB Agregat Kasar Ayakan Berat Tertinggal Inc mm  Agregat Kasar Persen (%) Komulatif 1 1/2" 38 0,00 0,00 0,00 3/4" 19 67,00 4,55 4,55 3/8" 10 842,00 57,20 61,75 No. 4 4.8 563,00 38,25 100,00 No. 8 2.4 0,00 0,00 100,00 No. 16  1.2 0,00 0,00 100,00 No. 30  0.6 0,00 0,00 100,00 No. 50  0.3 0,00 0,00 100,00 No. 100 0.15  0,00 0,00 100,00 Sisa 0,00 0,00 - Jumlah 1472 100 666,30 Modulus Halus Butir (MHB) 6,7
Sumber : Hasil Perhitungan MHB agregat halus, 2015
Berdasarkan Tabel 3 di atas didapat Modulus Halus Butir (MHB) agregat kasar sebesar  6,7  sedangkan  syarat  MHB  agregat  halus  menurut  SII  0052  adalah  5-  8. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian tersebut masih termasuk kedalam Syarat MHB agregat kasar.

## Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar dan Agregat Kasar
Pada hasil uji penyerapan air agregat kasar dapat dilihat pada tabel 4.7 Sehingga hasil berat jenis dan penyerapan agregat kasar adalah sebesar 2,64 dan 2,67 %. Hasil perhitungan berat jenis dan peyerapan air agregat halus adalah sebesar 2,53 dan 5,49 %. Hasil perhitungan uji berat jenis dan peyerapan ini di gunakan untuk perencanaan campuran beton.

## Uji Keausan Agregat
Untuk pengujian keausan agregat benda uji dibuat 1 (satu) sampel, didapatkan berat  tertahan  pada  saringan  no.  6,35  (1/4”)  dan  tertahan  no.  4,75  (No.4)  masing-
masing seberat  2500 gram.  Sehingga total  5000 gram  dari semua sampel. Dari hasil saringan  tersebut  dimasukkan  mesin  abrasi  Los  Angeles  dengan  500  putaran didapatkan hasil yang tertahan yaitu 3961 gram, hasil tersebut didapat setelah disaring dengan  saringan  no.12.  Hasil  perhitungan  uji  keausan  sebesar  27.38  %  dengan perhitungan sebagai campuran kuat tekan beton.

## Perhitungan Rencana Campuran Beton
Menentukan Kuat Tekan yang disyaratkan untuk merencanakan campuran beton langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menentukan  kuat  tekan  yang disyaratkan,  karena  rancangan  campuran  beton  merupakan  suatu  teknik  untuk mendapatkan  kepastian  tentang  kekuatan  tekan  campuran  beton  yang  akan  dicapai. Biasanya yang menjadi pada saat pemadatan. Pembuatan benda uji dilakukan setelah proses pencampuran selesai, beton segar dimasukan kedalam cetakan.
Dalam penelitian beton tahapan awal yang harus dilakukan yaitu perhutungan campuran  bahan-bahan  penyusun  beton,  dalam  penelitian  ini  derencanakan  akan membuat beton dengan kuat tekan f’c = 25 MPa, dengan dua metode perawatan beton pertama,  perawatan  benda  uji  pada  genangan  air  normal  (PDAM)  selama  28  hari. Kedua,  perendaman  benda  uji  pada  air  asam  sulfat  (H 2 SO4)  dan  air  normal  PDAM selama  28+5  hari,  28+10  hari,  28+15  hari.  Dalam  perhitungan  campuran  ini  deviasi standar ditentukan dengan nilai 4,2 dengan melihat lampiran 1 tabel 1. Sedangkan nilai margin didapat dari hasil pengalian antara nilai k, deviasi standar dan faktor pengali deviasi standar bila benda uji kurang dari 30 yaitu dengan melihat lampiran 1 tabel 2, untuk  kekuatan rata-rata  yang ditargetkan didapat  dari penambahan kuat  tekan  yang disyaratkan dan nilai tambah (margin), semen  yang digunakan  yaitu semen Portland type 1 (Tiga Roda).
Jenis agregat yang dipakai yaitu agregat halus dari hasil alami dan agregat kasar dari hasil pecahan, faktor air semen bebas didapat dari menentukan umur 28 hari dan kuat tekan yang ditentukan yaitu f’c = 25 MPa dengan menggunakan lampiran 2 tabel 3 didapat 37 MPa yang kemudian menarik garis tegak lurus pada grafik  (2.8) dengan FAS  0,50  sampai  memotong  kurva  kuat  tekan  yang  ditentukan  dan  menarik  garis mendatar dari kuat tekan, kemudian membuat kurva baru dan menarik garis mendatar untuk kuat tekan yang ditargetkan 32,99 MPa kemudian menarik garis kebawah dan didapat  0,54.  Faktor  air  semen  maksimum  didapat  dari  lampiran  2  tabel  4  yaitu  0,6 untuk slump ditentukan dengan nilai 60-180 mm,  ukuran agregat maksimum 20 mm didapat  dari  hasil  pengeplotan  grafik,  kadar  air  bebas  didapat  205  kg/m3,  kemudian dihitung  dengan  2/3  agregat  halus  ditambah  1/3  agregat  kasar  dikarenakan  agregat alami dan pecah. Jumlah semen didapat dengan membagi kadar air bebas dengan faktor air semen maksimum didapatkan 394,23 kg/m 3 , jumlah semen minimum didapat dari lampiran 2 tabel 4 yaitu 325 kg/m3, faktor air semen disesuaikan sama dengan nilai faktor air semen bebas, susunan butir agregat halus didapatkan dari hasil pengeplotan agregat halus ke dalam grafik dan agregat halus masuk dalam daerah gradasi butir II dan untuk susunan butir agregat kasar atau gabungan masuk pada grafik zona A dan B, persen  agregat  halus  didapat  44%  hasil  dari  perhitungan  MHB,  berat  jenis  relatif didapat 2,59 hasil dari rata-rata berat jenis agregat halus dan agregat kasar. Berat isi beton  didapat  dari  grafik  (2.9)  yaitu  dengan  cara  menarik  garis  sejajar  kemudian menarik garis tegak lurus dengan nilai kadar air bebas dan menarik garis mendatar dan
didapat  2380  kg/m 3 ,  kadar  agregat  didapat  dari  hasil  pengurangan  berat  isi  beton dikurangi  jumlah  semen  dikurangi  kadar  air  bebas  didapatkan  hasil  1795,37  kg/m 3 , kadar  agregat  halus  didapat  dari  hasil  pengalian  persentase  agregat  halus  dikalikan kadar  agregat  gabungan  dan  menghasilkan  789,96  kg/m 3 dan  kadar  agregat  kasar didapatkan  dari  hasil  pengurangan  antara  kadar  agregat  gabungan  dikurangi  kadar agregat  halus  didapatkan  1005,4  kg/m 3 .  Benda  uji  yang  digunakan  adalah  silinder dengan ukuran tinggi 300 mm diameter 150 mm untuk beton dengan mutu karakteristik f’c=25  MPa,  dari  perhitungan  1  M³.  Dengan  kebutuhan  tiap-tiap  material  bahan campuran beton untuk 3 sampel didapatkan pasir 8,39  kg, Split/kerikil 9,95 kg, semen 3,80 kg dan air 1,663 liter. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8
Tabel 4 Job Mix No  Kebutuhan Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 1 m³ 839,16  994,87  379,63 166,34 2 3 Sampel 8,39 9,95 3,80 1,66

## HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Normal (PDAM)
Pada rendaman 28 hari air normal pH 8,11 (PDAM) terhadap lamanya waktu pasca rendaman 28+5 hari, 28+10 hari, 28+15 hari beton tidak mengalami kerusakan, sehingga  dalam  tampak  visual  beton  masih  terlihat  dalam  keadaan  baik,  dan  hasil pengujian kuat tekan beton rendaman air normal (PDAM).
Tabel 5 Rendaman air normal (PDAM) No Sampel Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Normal (MPa) 28 hari 28+5 Hari 28+10 Hari 28+15 Hari 1 25,00 24,89 24.89 24,89 2 25,00 25,45 25,45 25,17 3 25,71 25,45 25,74 26,56 Rata-rata 25,24 25,27 25,36 25,55
Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Sulfat pH 4
Tabel 6 Rendaman air Asam pH 4 No Sampel Umur 28 Hari Kuat Tekan Pasca Rendaman pH4 (MPa) 28+5 Hari  28+10 Hari  28+15 Hari 1 25,00 24,61 24,32 24,61 2 25,00 24,89 24,61 24,61 3 25,71 25,17 25,45 25,17 Rata- rata 25,24 24,89 24,79 24,79
Pada  penelitian  ini  sebelumnya  beton  di  rendam  dengan  air  normal  PDAM selama  28  hari.  Setelah  itu,  pada  pasca  perendaman  beton  menggunakan  air  Asam Sulfat  pH  4.  Beton  secara  fisik  yang  direndaman  dengan  air  pH  4  tidak  mengalami kerusakan  baik  retak-retak  maupun  terjadi  perubahan  warna  pada  beton,  sehingga beton pada rendaman ini masih dalam keadaan baik.

## Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Sulfat pH 5
Tabel 7 Rendaman air Asam pH 5 No Sampel Umur 28 Hari Kuat Tekan Pasca Rendaman pH5 (MPa) 28+5 Hari 28+10 Hari 28+15 Hari 1 25,00 24,61 24,61 24,32 2 25,00 25,17 24,89 25,45 3 25,71 25,45 25,74 25,74 Rata-rata  25,24 25,08 25,08 25,17
Pada  penelitian  ini  sebelumnya  beton  di  rendam  dengan  air  normal  PDAM selama  28  hari.  Setelah  itu,  pada  pasca  perendaman  beton  menggunakan  air  Asam Sulfat pH 5. Pada tampak visual beton yang direndam dengan pH 5 tidak mengalami kerusakan sama dengan beton yang di rendam dengan pH 4, beton masih dalam kualitas yang baik secara fisik.

## Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Sulfat pH 6
Pada penelitian ini sebelumnya beton di rendam dengan air normal PDAM selama 28 hari. Setelah itu, pada pasca perendaman beton menggunakan air Asam Sulfat pH 6. Sama  dengan  hasil  visual  pasca  rendaman  menggunakan  pH  4  dan  5  pada  pasca rendaman air asam pH 6 tidak mengalami kerusakan secara fisik.
Tabel 8 Rendaman air Asam pH 6 No Sampel Umur 28 Hari Kuat Tekan Pasca Rendaman pH4 (MPa) 28+5 Hari 28+10 Hari 28+15 Hari 1 25,00 24,61 24,61 25,17 2 25,00 24,89 25,17 25,45 3 25,71 26,02 26,02 25,74 Rata-rata 25,24 25,17 25,27 25,45
Perbandingan Kuat Tekan Pasca Rendaman Air Normal (PDAM) dan Air Asam Pada penelitian ini didapatkan beberapa hasil kuat tekan berdasarkan masing – masing  rendaman  air  asam  pH  4,  5,  6  dan  air  normal  (PDAM).  Untuk  setiap  umur pengujian telah di uji sebanyak 3 (tiga) sample uji dari setiap rendaman. Dari ketiga
sampel  tersebut  di  dapatkan  hasil  rata  –  rata  kuat  tekan  yang  paling  tinggi menggunakan air normal PDAM, lalu pH 6, pH 5, dan pH 4. Kuat tekan beton pada umur 28+5 hari untuk rendaman pasca curing air netral (PDAM) sebesar 25,27 MPa, pada  rendaman pasca  curing air  asam  pH 6 terjadi  penurunan 0,40 % sebesar 25,17 MPa  dari  nilai  kuat  tekan  air  normal  (PDAM),  pada  rendaman  pasca  curing  pH  5 sebesar 25,08 MPa penurunya sebesar 0,36% dari rendaman pasca cirung air pH 6, dan untuk rendaman pasca curing pH 4 adalah 24,89 MPa penurunnya sebesar 0,76% dari rendaman pasca curing pH5 .
Kuat tekan beton pada umur 28+10 hari untuk rendaman pasca curing air normal (PDAM)  sebesar  25,36  MPa,  pada  rendaman  pasca  curing  air  asam  pH  6  terjadi penurunan 0,35 % sebesar 25,27 MPa dari nilai kuat tekan air normal (PDAM), pada rendaman  pasca  curing  pH  5  sebesar  25,08  MPa  penurunya  sebesar  0,75  %  dari rendaman pasca curing air pH 6, dan untuk rendaman pasca curing pH 4 adalah 24,79 MPa penurunnya sebesar 1,16% dari rendaman pasca curing pH 5.
Kuat  tekan  beton  pada  umur  28+15  hari  untuk  rendaman  pasca  curing  air normal (PDAM) sebesar 25,55 MPa, pada rendaman pasca curing air asam pH 6 terjadi penurunan 0,39 % sebesar 25,45 MPa dari nilai kuat tekan air normal (PDAM), pada rendaman  pasca  curing  pH  5  sebesar  25,17  MPa  penurunya  sebesar  1,10  %  dari rendaman pasca curing air pH 6, dan untuk rendaman pasca curing pH 4 adalah 24,79 MPa penurunnya sebesar 1,51 % dari rendaman pasca curing pH 5.
Dari pengujian kuat tekan beton di  gambarkan berdasarkan lamanya waktu rendaman serta kadar keasaman (pH) air untuk pasca rendaman beton. Hasil dari kuat tekan Grafik 5.6 dapat di ketahui pH minimum yang dapat di gunakan sebagai pasca rendaman beton  dengan lamanya waktu rendaman 28 hari. Terhadap kuat tekan pasca rendaman pH 4, pH 5, pH 6, dan air normal PDAM dengan lamanya waktu rendaman 28+5 hari, 28+10 hari, 28+15 hari. menunjukan bahwa kuat tekan rata-rata di atas kuat tekan rendaman 28 hari  air normal PDAM adalah  pada pasca rendaman air normal PDAM dan pH 6 pada waktu rendaman 28+15 hari. sedangkan untuk kuat tekan rata- rata di bawah kuat tekan rendaman 28 hari air normal PDAM  adalah pH 4 dan pH 5. Sehingga pH minimum air yang masih dapat digunakan sebagai rendaman beton pada beton pasca curing yang terlihat dari grafik di atas adalah pH 6.

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1) Nilai  kuat  tekan  beton  rendaman  air  normal  pH  8,11  PDAM  dengan  waktu rendaman 28 hari nilai kuat tekannya adalah 25,24 MPa terhadap pasca rendaman untuk air normal (PDAM) pada umur rendaman beton 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari kuat tekannya adalah 25,27 MPa, 25,36 MPa, dan 25,55 MPa dengan kenaikan persentase kuat  tekan betonnya  adalah  0,12%, 0,36%, dan 0,75%. Pada rendaman pasca curing terhadap air asam pH 6 umur rendaman 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari, nilai kuat tekan betonnya adalah 25,17 MPa, 25,27 MPa, dan 25,45  MPa  dengan  persentase  kuat  tekannya  adalah  pada  rendaman  awal  terjadi penurunan 0,28% setelah itu terjadi peningkatan seiring bertambahnya umur beton yaitu 0,41% dan 0,71%. Untuk Pasca rendaman terhadap air asam pH 5 selama 28+5 hari, 28+10 hari dan 28+15 hari, nilai kuat tekannya adalah 25,08 MPa, 25,08 MPa
dan 25,17 MPa. Persentase kuat tekannya adalah terjadi penurunan pada awal pasca curing beton adalah 0,64% sedangkan untuk kenaikannya adalah 0,36% pada beton pasca rendaman 28+15 hari walaupun kenaikannya masih di bawah nilai kuat tekan beton rendaman air normal PDAM 28 hari. Dan kuat tekan beton terhadap pasca curing air asam pH 4 pada pasca umur beton 28+5 hari, 28+10 hari, dan 28+15 hari kuat  tekan  betonnya  adalah  24,89  MPa,  24,79  MPa  dan  24,79  MPa.  Penurunan persentase  beton  untuk  pasca  rendaman  awal  beton  adalah  1,4%  dan  penurunan persentase 28+10 hari, 28+15 hari adalah 0,4%.
2) Nilai pH minimum yang dapat digunakan sebagai pasca rendaman beton kondisi air asam terhadap beton rendaman 28 hari air normal PDAM  adalah pH 6.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Irza. 2011. "Analisis Perbedaan Kuat  Tekan Beton  Tambahan Abu Terbang Dengan Beton Normal Yang Direndam Dalam Asam  Sulfat Untuk Beton Mutu Rendah”. Program Studi Teknik Sipil Universitas Wiralodra.
Amri, Sjafei. 2005. Teknologi Beton A-Z. Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 1992. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  “ Cara  Uji  Berat  Jenis  Air  Agregat  Halus ”.  SNI 1970:2008.
Badan  Standarisasi  Nasional.  “ Cara  Uji  Berat  Jenis  Air  Agregat  Kasar ”.  SNI 1969:2008.
Badan Standarisasi Nasional. “ Cara Uji Keausan Dengan Mesin Abrasi Los Angeles”. SNI 2417:2008.
Badan Standarisasi Nasional. “ Cara Uji Slump Beton”. SNI 1972:2008.
Badan  Standarisasi  Nasional,  “ Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal” , SNI 03-2834:2000, BSN.
Badan  Standarisasi  Nasional, “Tata  Cara  Pengambilan  Contoh  Agregat ”,  SNI  03- 6889:2002.
Badan  Standarisasi  Nasional,  “ Tata  Cara  Perhitunagan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung ”, SNI 03-2847:2002.
Departemen Pekerjaan Umum, “ Berat isi Agregat”, PB-0204-76, DPU Bina Marga.
Departemen Pekerjaan Umum, “ Peraturan Beton Bertulang Indonesia”, 1971, DPU Ciptakarya.
Departemen Pekerjaan Umum, “ Petunjuk Pelaksanaan Beton”, 1982, DPU DPU Bina Marga.
I Putu Laintarawan, I Nyoman Suta Widyana, I Wayan Artana. 2009. Konstruksi Beton 1. Denpasar: Buku Ajar Teknik Sipil Universitas Hindu Indonesia.
Nugraha, P dan Antoni. 2007. Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi Offset.
Prasetyo  Donny  Putra.  2014.  “Perbandingan  Pemakaian  Air  Kapur  Dan  Air  Tawar Serta  Pengaruh  Perendaman  Air  Garam  Dan  Air  Sulfat  Terhadap  Durabilitas High  Volume  Fly  Ash  Concrete” Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah.
Ridwan. 2011. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
Stefanus A Kristiawan, Fatkulloh, dan Kartika Adrianingtyas. 2013. “Resistensi Beton Memadat Mandiri Yang Mengandung Fly Ash Tinggi Terhadap Serangan Asam Sulfat” . Jurnal Universitas Sebelas Maret.
Sutresna, Nana. 2007. Kimia (Untuk Kelas XI Program IPA). Bandung.
Tri Mulyono. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi Offset